32C E. CANDLOT — INDUSTRIE DES CHAI \ IIYDHAULIQUES ET DES CIMENTS EN FRANCE 



spécial une série de briquettes; le deuxième essai 

 se fait après vingt-huit jours. Quelquefois on com- 

 mence à rompre des briquettes deux jours après 

 leur fabrication'. 



Le sable normal employé pour la confection des 

 mortiers est un sable spécial dont les grains lins 

 onl été éliminés par un tamis de 144 mailles par 

 centimètre carré et les gros grains par un tamis 

 de 04 mailles par centimètre carré: on ohticnl 

 ainsi un sable i)ien calibré et très régulier. 



Les essais de résistance à la traction ne deman- 

 dent qu'un matériel très simple et peu coûteux et 

 peuvent être faits partout. Iln"en est pas de mémo 

 des essais à la compression, qui nécessitent l'em- 

 ploi d'appareils encombrants et d'un prix très 



altération et aucun changement de forme, on con- 

 sidère que le produit essayé ne contient pas de 

 matière susceptible de déterminer de gonllemenl : 

 son volume est invariable. 



Les gonflements sont accélérés et augmentés 

 considérablement par l'action de la chaleur; aussi 

 a-t-on songé depuis longtemps à maintenir les 

 éprouvetles dans l'eau bouillante pour déceler 

 plus rapidement la présence de la chaux libre. Ci' 

 procédé, préconisé par M. H. Le Chalelier. est loin 

 d'être admis généralement: les fabricants y voient 

 de noml)reux inconvénients et ne le considèrent 

 pas comme concluant; bien des raisons pour et 

 contre ontélé données, et il est encore assez diffi- 

 cile actuellement de se prononcer sur la valeur de 



TAIil.KAI' III 



Résistance des Chaux et Ciments. 



Chaux hydraulique 



Ciment naturel (lu-ompi) 

 Ciment artificiel 



UKSISTANTE PAR CEN'TIMEÏRK CARRE 



l'AlE l'L'RE 



2.0 



12.0 

 28.0 



2S jours 



18.0 

 38 



.MOr.TiER 1 : 3 



7 jour 



k. 

 2.0 

 8.0 

 13.0 



28 jours 



k. 



5.Ù 

 12.0 

 20.0 



l'ATE PIRE 



■J jours 



k. • 

 30.0 

 100.0 

 300.0 



28 jours 



40.0 

 130.0 

 450.0 



MORTIER I : Il 



7 jours 



su . 

 ISO.O 



2S jours 



k. 

 fiU.U 



élevé ; aussi sont-ils exécutés seulement dans des 

 laboratoires possédant un outillage complet. On 

 écrase tantôt les briquettes qui ont été utilisées 

 pour les essais à la traction ou bien des cubes de 

 .'•() centimètres carrés de surface. 



Les résistances des divers produits hydrauliques 

 sont très variables; le tableau III ci-dessus indique 

 les résultats que l'on peut obtenir avec des chaux 

 ou des ciments de bonne qualité. 



Il est très important de savoir si le produit à 

 employer ne gonfle pas après avoir fait prise ; ce 

 défaut très grave, dû à la présence, dans la chaux 

 ou le ciment, de chaux non combinée et anhydre et 

 provenant soit d'une extinction incomplète, soit 

 d'un mauvais dosage, est presque toujours la 

 cause des accidents qui se produisent dans les 

 maçonneries, souvent très longtemps après leur 

 confection. 



L'essai destiné à renseigner surce point s'appelle 

 esxdi iV invar iahilité de volume ou essai de déformation : 

 il s'exécute de diverses façons; le procédé le 

 plus employé consiste à faire des galettes de 

 pâte pure qui sont conservées sous l'eau ; si, 

 après 28 jours, ces galettes ne présentent aucune 



fl) Par suite de leur forme, les briquettes se rompent tou- 

 jours à l'endroit où leur section est la plus petite; celle-ci 

 est exactement de cinq centimètres carrés. 



cet essai; il est à remarquer, d'ailleurs, qu'il n'a 

 été adopté dans aucun pays jusqu'à présent. 



On peut reprocher aux essais que nous venons 

 d'exposer brièvement de manquer de précision et 

 de fournir des éléments de comparaison pluti'il 

 que des données positives. A part quelques es- 

 sais, tels que la détermination de la finesse de 

 inouture, du poids spécifique, l'analyse chimiqui'. 

 dont les résultats ne dépendent pas de l'habilité 

 de l'opérateur, le tour de main joue trop souvent 

 un rôle important, et c'est un inconvénient très 

 sérieux, car les chift'res trouvés diffèrent souvent 

 considérablement d'un laboratoire à un autre. La 

 Commission d'Unification des Méthodes d'Essai des 

 Matériaux de Construction, instituée par le MinisUr 

 des Travaux publics, a décrit minutieusement la 

 manière d'exécuter les essais ; ses indications 

 seront très utiles et conduiront à une plus grande 

 régularité et k une interprétation plus facile el 

 plus juste des expériences sur les chaux et les 

 ciments. Il est cei'tainement à souhaiter que l'on 

 trouve un procédé qui puisse donner sur la valeur 

 des produits hydrauliques des renseignemenis 

 précis et indisculables; il y aurait aussi avanta^i' 

 à restreindre le nombre des essais, car aujourd'hui 

 on ne peut arriver à se faire une opinion sur la 

 (jualité d'un produit qu'en réunissant les résultats 



